1904. N^O. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. ^9 



skopische Untersuchung des Schmelzprodukts ergibt Akermanit, nur mit 

 einer minimalen Menge von Glas; wäre die ganze Menge auskrystalli- 

 siert, sollte die totale Schmelzwärme (inkl. der j Überwärme«) ein Paar 

 Kalorien oberhalb 412 Kai. betragen; wir rechnen 416 Kai.; diese Kor- 

 rektion beeinflusst den erhaltenen Wert der latenten Schmelzwärme nur 

 mit etwa i Kai. — »Überwärmex^ = 12 Kai.; also 



404 Kai. = R -{- 1200. ^1200-0. 



<rux,_o = 0.187. 



Über den Inflexionspunkt und die Abkühlungszeiten, s. S. 15, 19, 

 22 und Tafel i. 



Abkühlungszeit 1310 — ii;o° = 53.1 Minuten (262.9*^/0). 



Die Abkühlungszeit des testen Silikats für das Intervall 1200 — 1100° 

 darf, teils zufolge der Beobachtungen für die Intervalle 1 1 ;o — 1100° 

 und iioo — 1050°, und teils zufolge der Analogie mit den anderen Ver- 

 suchen und mit dem theoretisch berechneten Wert, zu 60^0 gesetzt 

 werden. 



Die sp. Wärme des flüssigen Silikats bewirkt für die Beobachtungs- 



160 V 6" 



periode 1310 — 1150° eine Abkühlungszeit — — ? = 104^0: Rest für 



die latente Schmelzwärme 262.9 ~^ ^°4 = 158.9^/0, oder 2.65 mal der 

 Abkühlungszeit 1 200 — 1 1 cxd°. 



Also: R = 2.6-. X 100 X <^i2oo-iioo- 



Xach der Formel für die Steigerung der sp. Wärme berechnet sich 

 ^^1200-1100 = 0.347 und ^1200-0 = 0.267. 



R = 2.6^ X 'oo X 0-347 = 9-0 Kai. 1200 X 0.267 = 320 Kai. 



Die Summe dieser ist 412 Kai., somit ein ganz wenig mehr als der 

 gefundene Wert, 404 Kai. 



Wir bekommen eine gute Übereinstimmung bei: ^1200-1100 = 0.340; 

 <^i2oo-o = 0.263; also 



R = 2.6^ X 100 X 0-340 = 90.1 Kal.; 1200 X 0-263 = 315-6 Kal.; 

 Summe dieser 405.6 Kal., statt 404 Kal. 



Resultat: latente Schmelzwärme des untersuchten Akermanits = 

 go Kal. 



Hexagonales Ca-Metasilikat und Augit, {Ca,Mg)Si03, mit 

 T>Ca : iM^. 



Anfang der Krystallisation, zufolge meines Schmelzversuchs, ziemlich 

 genau bei 1200° (und Schluss der Krystallisation bei 1185°, s. S. 21). 



Die totale Schmelzwärme (inkl. der ^ Überwärme«) von dem gleichen 

 Silikatgemisch wurde von Akerman zu 412 Kai. bestimmt. Die mikro- 



